A X:o 10) Modifikation des Benzophenons. 3 



Beginne wieder unterbrochen wird. In dem Fall des Ben- 

 zophenons IV im besondern känn dies so zustandegekommen 

 sein, dass — angenommen die Kristallisationsgeschwindig- 

 keit nehme wie gewöhnlich stark zn voni Schmelzpunkte 

 — 51° zu niedrigerer Temperatur zu — die Kristallite bei 

 etwa 15° Unterkiihlung sich rasch bilden, dann aber nicht 

 weiter wachsen können; dies entweder in Folge davon, dass 

 die Kristallisationsgeschwindigkeit nach der Erreichung die- 

 ses Maximums sofort wieder stark fällt, öder auch deshalb, 

 weil die Viskosität bei dieser Temperatur schon so gross 

 wird, dass ein weiteres Fortwachsen der Kristallite nicht 

 inehr möglich ist. 



Die Bestimmung des Schmelzpunktes der in dem Benzo- 

 phenonglase eingebetteten Kristallite wurde in der Weise 

 ausgefiihrt, dass das Rohr in ein Reagenzglas gebracht 

 wurde, welches auf — 78° abgeklihlten Alkohol enthielt. Die- 

 ses wurde unter beständigem Riihren zwecks Temperatur- 

 ausgleich langsam erwärmt. Die Temperaturbestimmung 

 geschah mit einem Thermoelement ans Kupfer-Konstanthan, 

 dessen Lötstelle unmittelbar an die Stelle des Benzophenon- 

 rohres gehalten wurde, an welcher sich der Kristallit befand. 

 Das Galvanometer war ein Zeigergalvanometer, System 

 Deprez-d'Arsonval von Siemens & Halske. Die Tem- 

 peratur, bei welcher die Kristallwachstumsformen der Mo- 

 difikation IV schmolzen, wurde zu — 51° gefunden (3 Be- 

 stimmungen). Einige Male wurde beobachtet, dass die Kri- 

 stallwachstumsformen nach dem Schmelzen und Wieder- 

 abkuhlen genau an derselben Stelle des Rohres von neuem 

 entstanden. 



Das Vorkommen einer bei so niedriger Temperatur 

 schmelzenden Modifikation des Benzophenons besitzt be- 

 sonderes Interesse teils infolge der eigentunilichen Bezie- 

 hung desselben zu der stabilen Modifikation I, teils weil 

 sich die Modifikationen I und IV auf dieselbe Weise zuei- 

 nander verhalten, auf welche Roozeboom das gegensei- 

 tige Verhalten des weissen und roten Phosphors erklärt. *) 



l ) B a k h u i s Roozeboom. Die heterogenen Gleichgevvichte I S. 

 168—175 u. W. Ostwald, Grundlinien d. Anorg. Chemie S. 395. 



